an  einigen  Metasilikaten. 
139 
Aussehen  besaß,  ließ  ich  einen  Schliff  anfertigen.  Mikro- 
skopisch sieht  man  einige  in  allen  Schnitten  gerade  aus- 
löschende Enstatitkriställchen  eingebettet  in  einer  glasigen 
Masse.    Klinoenstatit  kam  nicht  zur  Entwicklung. 
II.  und  III.  Versuch.  In  beiden  Versuchen  erkennt  man 
sowohl  Enstatit  als  auch  Klinoenstatit.  Die  Enstatite  zeigen 
niedere  Interferenzfarben,  grau;  an  einigen  Schnitten  senk- 
recht zur  Längserstreckung,  zur  c-Achse,  tritt  die  Mittellinie  y 
aus,  im  selben  Schnitt  liegt  die  Schwingungsrichtung  der 
rascheren  Welle,  a'  im  stumpfen,  /  im  spitzen  Winkel.  An 
Längsschnitten  beobachtete  ich  /  in  der  Längsrichtung,  a' 
in  der  Querrichtung.  Im  Querschnitt  ist  also  a'  gleich  dem  a, 
das  /  gleich  dem  ß  und  somit  ist  die  optische  Orientierung 
im  Kristall  unter  Zugrundelegung  der  TscHERMAK'schen  Pyroxen- 
aufstellung  c  =  y ,  a  ■==!/?.,  b  =  a:  die  Ebene  der  optischen 
Achsen  liegt  parallel  100. 
Die  Zwillingslamellen  des  Klinoenstatit  durchsetzen  den 
ganzen  Kristall,  mitunter  keilen  sie  aus. 
Bei  Zusatz  von  2,86  MoL-%  und  6,44  MoL-%  MgF2 
zu  MgSi03  entstand  hauptsächlich  Enstatit,  der  auf  optischem 
Wege  wieder  sicher  als  solcher  bestimmt  wurde.  Wo  die 
Enstatite  in  die  glasige  Masse  hineinragen,  sind  sie  aus- 
gewachsen zu  fächerförmigen  Gebilden.  —  Nur  ganz  vereinzelt 
sind  die  poly synthetisch  verzwillingten  Klinoenstatite  und 
dann  nur  mit  großer  Feinheit  der  Lamellen  vorzufinden. 
Dasselbe  Resultat  ergaben  die  beiden  Versuche,  bei  denen 
MgCl2  als  Flußmittel  diente. 
Interessante  Ergebnisse  brachten  die  beiden  letzten  Ver- 
suche, mit  MgSi03  und  CaF2.  Als  Schmelztiegel  wurden 
feuerfeste  Magnesittiegel  verwendet. 
Im  Dünnschliff  bemerkt  man  in  beiden  Fällen  garben- 
förmige,  eisblumenähnliche  Gebilde.  Bei  der  zweiten  langsam 
abgekühlten  Schmelze  finden  sie  sich  seltener;  hier  war  die 
Beweglichkeit  der  Molekel  infolge  der  geringen  Viskosität 
noch  so  groß,  daß  sie  zu  Kristallen  zusammenwuchsen,  was 
bei  rascher  Abkühlung  nicht  der  Fall  sein  kann;  daher  die 
Skelettbildungen.  Aus  dem  Schmelzfluß  kristallisierte  En- 
statit und  Klinoenstatit,  ferner  der  Pyroxen  mit 
dem  kleinen  Winkel  der  optischen  Achsen,  sowie 
